14] 



P. Sonntag: 



II. (i ('l)l('i('lito Faser (mit PlilorogliU'iii -}- HCl mir an «lickere» 

 Stückon iiot'li Kotlifärltmii;-). 



JJrcite des flachen Bandes (radial). 



Diircli das Entfernen der incrnstirenden Substanzen wurde bei 

 Cocosfaser die Quellungsfähigkeit von 2,7 pCt. auf 15,1 pCt. , bei 

 Holzwolle von ]l,OpCt. auf 17,85 pCt. erhöht. 



Ich glaube nicht nütliig zu haben, diesen Zahlen weitere Er- 

 läuterungen hinzuzufügen, sie beweisen im Gegensatz zu SCHELLEN- 

 P)ERCt nach meiner Ansicht klar, dass die Verholzung^) der 

 Membranen in untrennbarem Zusammenhan"- mit der 

 Quellungsfähigkeit derselben steht und dass die geringe 

 Quellbarkeit vieler Membranen von ihrer Verholzung her- 

 rührt. 



Es sei hier noch bemerkt, dass ein Coutrollversuch mit ge- 

 bleichtem Hanf keine Steigerung der Quellungsfähigkeit zeigte, die- 

 selbe betrug nach 14 tägiger Bleichung 24,4 pCt., also ebenso viel wie 

 bei der ungebleichten Faser. 



Festigkeit. 



Frühjahrs- und Herbstholz. 



Will man den Einfluss der Verholzung auf die Festigkeit der 

 Zellwände untersuchen, so niuss man alle übrigen Factoren, welche 

 das Tragvermögen beeinflussen, in Rechnung ziehen oder, falls das 

 nicht geht, dafür sorgen, tlass dieselben überall in gleicher Grösse 

 auftreten. Dass die Verholzun«' als alleinioer Factor in Betracht 

 käme, bei der Verminderung des Tragvermögens, ist von mir nie 

 behauptet worden, ich habe vielmehr schon in meiner früheren Arbeit 

 beim Coniferenholze die AVirkung der Poren (Tüpfel) nachgewiesen, 

 welche durch die Verschiedenheit ihrer. Grösse und Zahl das Trag- 

 vermögen auf die Hälfte und mehr herabsetzen können. So zeigt: 



1) Dieselbe wird charakterisirt durch das Vorhandensein der durch den Bleich- 

 process ausziehbaren Stoife. 



